(454 ) 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Note sur un nouveau procédé pour la peinture à 

 l'oxjchlorure de zinc ; par M. Sorel. 



(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.) 



n J'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie en i855 divers produits 

 obtenus au moyen de l'oxychlorure de zinc, notamment des ciments et 

 mastics aussi durs que le marbre et tout à fait insolubles dans l'eau, et une 

 peinture également insoluble destinée à remplacer très-économiquement les 

 peintures à l'huile et autres. Cette peinture avait l'inconvénient d'être d'un 

 emploi difficile, et d'exiger, comme les peintures siliceuses, l'application 

 d'un liquide sur la dernière couche pour la fixer et la rendre insoluble; 

 quand je voulais éviter l'emploi de ce liquide en rendant ma peinture plus 

 siccative, je me trouvais en face d'un inconvénient non moins grave : ma 

 peinture s'épaississait très-promptement dans le vase, et l'on n'avait pas le 

 temps de l'employer. Aujourd'hui je suis parvenu, en ajoutant certaines 

 substances à mon liquide, à surmonter ces difficultés et à rendre facile 

 l'application de la tiouvelle peinture. 



» Le liquide qui dans cette peinture remplace l'huile, l'essence de téré- 

 benthine et les autres liquides ou excipients employés dans les peintures or- 

 dinaires, est une solution aqueuse de chlorure de zinc dans laquelle je fais 

 dissoudre un tartrate alcalin. Ces sels possèdent au plus haut degré la pro- 

 priété de retarder l'épaississément de la nouvelle peinture avant son emploi. 

 J'ajoute au liquide, pour donner du liant et de la ténacité à la peinture, de 

 la gélatine ou de la fécule que je fais passer à l'état d'empois en chauffant 

 le liquide. Il ne faut pas chauffer assez pour transformer la fécule en dex- 

 trine ou en glucose. 



» Pour former la nouvelle peinture, quelle qu'en soit la couleur, j'em- 

 ploie le liquide ci-dessus et une poudre qui doit être de l'oxyde de zinc au 

 moins en grande partie. Pour les peintures de couleur, j'emploie la même 

 poudre, plus des matières colorantes. On peut employer les substances 

 colorées dont on fait usage pour les peintures ordinaires. 



» La nouvelle peinture possède les propriétés suivantes : i°. Il n'est pas 

 nécessaire de la broyer : il suffit de délayer la poudre avec le liquide, et 

 cette peinture s'emploie comme les peintures ordinaires. 2°. Elle est plus 

 belle et aussi solide que les peintures à l'huile; elle couvre davantage et ne 

 noircit pas par les émanations sulfureuses, comme les peintures à la céruse 

 ou autres à base de plomb. 3". Elle n'a absolument aucune odeur et elle sèche 

 très-promptement., On peut donner une couche toutes les deux heures en hi- 



